130 ANALES DE LA SOCIEDAD CIENTÍFICA ARGENTINA 



riable de 50 á 1 000 gramos y cuya sección es de un milímetro, te- 

 niendo su escala de penetración 35 milímetros de longitud, con su 

 nonio anexo. 



Hemos confeccionado los diagramas que acompañamos al pre- 

 sente informe, en los cuales figuran como ordenadas los tiempos 

 iguales transcurridos entre los ensayos, y como abscisas las pe- 

 netraciones de la aguja. 



Los ensayos correspondientes han sido hechos con el polvo puro, 

 amasado con la cantidad de agua suficiente, hasta obtener una 

 masa de regular consistencia y formando con ella una capa uni- 

 forme sin compresión alguna. 



La cal empieza á fraguar de 1 V2 á 2 horas después de amasada, 

 y lo está completamente á las 10 ó 12 horas. 



Se comprende que, debajo del agua, el fraguado de la cal se ve- 

 rifica con mayor lentitud y más aún los morteros. 



En los diversos ensayos que hemos hecho para la tracción, veri- 

 ficamos repetidas esperiencias de penetración de la aguja, habien- 

 do constatado que : en seco, á las 48 horas, la aguja cargada con 

 mil gramos por milímetro cuadrado, daba una penetración 

 de 0,0002; que á los tres dias después, esta era nula ; y con una 

 carga de 300 gramos y el producto colocado debajo del agua, la 

 penetración era de 0,00035. 



Por lo tanto, la cal es eminentemente hidráulica como lo indica 

 su composición química y lo comprueba el fraguado. 



El cemento se ha comportado en consonancia con su índice de 

 hidraulicidad. 



El fraguado empezaba entre 30 minutos y 1 hora y concluía entro 

 4 y 5 horas, como se ve en el diagrama adjunto, en que también 

 están consignados los términos medios. 



La naturaleza de los morteros y la falta de medios para determi- 

 nar su fraguado en cifras numéricas, hacen que este no se pueda 

 apreciar sino de un modo aproximado ; dicho fraguado es mucho 

 más lento que en el cemento puro, y más rápido cuanto más ele- 

 vada es la temperatura. 



Nosotros hemos hecho los ensayos á la temperatura ordinaria y 

 con la aguja cargada á 300 gramos, habiendo considerado el fra- 

 guado como completamente terminado cuando la aguja no pene- 

 traba en la masa, siguiendo así la regla establecida en esta clase 

 de ensayos. 



